( 38 2 ) 

 reunies se reduisent, par la dessiccation, a quelques centigrammes d'alu- 

 mine en poudre, sans action sur l'economie. On les observe partout ou le 

 metal retient des particules de fer, de silicium, de carbone ou de soude ; on 

 les trouve surtout autour des rivets qui fixent les anses. Or, ces rivets sont 

 fabriques avec des alliages d'aluminium, et Ton sait par les recherches de 

 M. Riche(')et par des observations plus recentes de M. Hugounenq( 2 ) 

 que l'aluminium, dans i'eau, ne supporte pas le contact de metaux etran- 

 gers. La perte de poids, apres six mois, n'atteint pas o gl , i pour 100. 



» Des lames d'aluminium provenant de mes premieres recherches, con- 

 servees en flaconsbouches, dans de l'eau de Seine, pendant pres de quatre 

 ans, se sont recouvertes d'une patine qui resiste au frottement de la brique 

 pilee, maisdisparait sansdifficulte lorsqu'on laisse les lames pendant vingt- 

 quatre heures dans une solution d'acide sulfurique a — . Les lames, sauf 

 en quelques points fortement corrodes ou elles sont presque traversees, 

 ont repris un tres bel eclat; la perte de poids, apres le decapage a 1'acide 

 dilue, a ete de 3 pour 100. 



» 4. Dans l'eau salee, a raison de 35e r de sel par litre, on observe les 

 memes effets que dans l'eau ordinaire, mais a un degre plus prononce. 

 L'attaque est plus profonde, les rivets se desagregent et les anses se de- 

 tachent. Le metal, en dehors des points recouverts par Talumine gelati- 

 neuse, qui ont conserve l'eclat metallique, presente une patine noiratre, 

 rugueuse, resistant au frottement du sable; elle cede au contact de 1'acide 

 sulfurique dilue, pendant vingt-quatre heures, et le metal apparait avec son 

 eclat primitif. On remarque, comme dans les cas precedents, que l'attaque 

 parait plus prononcee au niveau de l'eau, la ou l'air et l'eau agissent en 

 commun. Toutefois, la perte de poids apres quatre mois n'a ete que de 

 0,6 pour 100. II ne faudrait pas en conclure que dans l'eau de mer, dont la 

 salure est representee par environ 35& r de sel par litre, la resistance serait 

 la meme, car l'eau de mer contient des organismes particuliers qui peu- 

 vent favoriser Taction des sels entrant dans sa composition ( 3 ). 



» 5. Les objets en aluminium ayant sejourne dans l'eau salee presen- 



(*) Riche, Recherches sur les alliages de i aluminium {Journal de Phc 

 de Chimie, 1- Janvier i8 9 5). 



( 2 ) Hugounenq, Action de l'eau et de I'alcool sur Valuminium du com, 

 presence d'autres metaux {Journ. de Pharm. et de Chim., 1" juin i8 9 5). 



(, 3 ) Baucher, Recherches chimiques et microbiologiques sur les altei 

 protection des metaux usuels en eau de mer (Revue maritime et coloniale, Janvier 

 i8 9 5). 



